332 M. ZECCHINI 



Questo risultato negativo prova che nel campione del minerale 

 da me studiato non si trovano traccie di ferro allo stato metal- 

 lico, che qualche volta si riscontra associato ai minerali di ferro 

 nelle roccie serpentinose. 



La roccia ridotta in polvere e calcinata in tubo chiuso non 

 dà luogo a separazione di zolfo, ne a sviluppo di anidride sol- 

 forosa. Trattata con acqua regia non si osservò nella soluzione 

 indizio della formazione di acido solforico. 



Per il che bisogna ammettere che il minerale magnetifero di 

 Cogne non contiene pirite, pirrotina, od altro solfuro metallico. 

 Questo risultato è importante perchè prova che il cobalto ed il 

 nichelio, trovati da me in questa roccia, sono intimamente asso- 

 ciati al ferro ossidulato, e non provengono da miscuglio di quantità 

 anche piccole di solfuri metallici. 



I saggi qualitativi eseguiti su questa roccia hanno dimostrato 

 che essa contiene dell'acqua, ossido ferroso, ossido ferrico, ma- 

 gnesia, anidride silicica, piccole quantità di calce e di ossido di 

 cobalto, e traccie non determinabili d'ossido di nichelio, di cromo 

 e di manganese. 



La presenza quasi costante di piccole quantità di ossidi di 

 nichelio e di cromo nelle serpentine e nei minerali di ferro, che 

 in questo sono impegnati , è un fatto già conosciuto. Ciò che 

 rende veramente interessante la composizione della serpentina 

 ferrifera di Cogne è la presenza del cobalto in quantità superiore 

 a quella del nichelio e del cromo, che costituisce un fatto finora 

 non osservato, almeno nelle serpentine italiane. 



Per quanto si riferisce alla determinazione quantitativa del 

 ferro contenuto nella roccia allo stato di ossido ferroso, ho pro- 

 ceduto nel modo seguente: 



Sciolsi la roccia polverizzata nell'acido solforico diluito e non 

 nell'acido cloridrico, ed in una atmosfera di anidride carbonica : 

 nella soluzione determinai l'ossido ferroso con una soluzione titolata 

 di permanganato potassico, di cui ogni centimetro cubo corrispon- 

 deva a grammi 0. 00972 di ossido ferroso. 



Da due determinazioni ottenni i seguenti risultati: 



Ossido ferroso Per cento 



I con grammi 1.032 0.1866 18.083 



ri » 0. 674 0. 1219 18. 098 



Media 18. 09 . 



